über das Roheisen. 13 



Das weifse Roheisen vom übersetzten Gange ist, wie schon die Ent- 

 stehung desselben beweilst, eine sehr unbestimmte Verbindimg des Eisens 

 mit Kohle. Es ist specilisch leichter, in Gränzen zwischen 7, 100 bis 7,700, 

 weniger hart tmd weniger spröde we das vorhergehende, auch strengflüssi- 

 ger und erstarrt daher auch schneller. 



Das graue Roheisen besitzt das gei'ingste specifische Gewicht, in Grän- 

 zen zwischen 6,400 bis 7,000. Es ist am wenigsten hart imd besitzt die 

 gröfste Festigkeit. Unter den Roheisenarten ist es am strengflüssigsten imd 

 erstarrt daher am schnellsten. 



Beim Verschmelzen von Eisenerzen einerlei Art, die zufällig ungleich 

 stark geröstet sind, sich in einem ungleichen Fcuchligkcitszustande befinden, 

 oder bei deren Verarbeitung die Beschaffenheit der Kohlen von einer Gicht 

 zur andern etwas abweicht, auch wohl die Erzsätze zufällig etwas imgleich 

 ausfallen u. s. f. entsteht, bei einem gaaren Gange, häufig graiies Roheisen 

 neben dem Spiegeleisen. Beide Eisenai-ten vermischen sich nicht im Gestell 

 des Ofens, sondern sie lagern sich sehr bestimmt nach der Vci-schiedcnheit 

 ihres specifischen Gewichtes über einander ab, so dafs das Spicgeleisen den 

 unteren, das graue Eisen den olleren Theil des Abstiches bildet, wodurch 

 das sogenannte Spiegeleisen mit grauer Nath entsteht. Die Leicht- tmd 

 Dünnflüssigkeit des neutralen Kohleeisens luid sein übei'wiegend gröfseres 

 specüisches Gewicht, erleichtern diese mechanische Absonderung. 



Auch beim Verschmelzen verschiedenartiger Eisenerze vermischen sich 

 das graue und das weifse Roheisen nicht mit einander im Gestell ; allein beide 

 Roheisenarten trennen sich nicht so bestimmt, sondern sie scheinen ein Ge- 

 menge von grauen und weifsen Theilen zu bilden, wodurch das sogenannte hal- 

 birte oder getiegerte Eisen entsteht. Dieses verschiedene Verhalten hat einen 

 doppelten Grund. Es wird nämlich entweder neben dem grauen Roheisen, 

 das weifse Kohleeisen mit einem geringeren Kohlegehalt gebildet, welche 

 beiden Arten im specifischen Gewicht weniger differiren, und sich daher auch 

 nicht so bestimmt von einander trennen. Ein solcher Erfolg tritt dann ein, 

 wenn wegen des verschiedenen Verhaltens der gattirten Eisenerze in Pvücksicht 

 der leichteren oder schwierigeren Reduction, ein gaarer und ein übersetzter 

 Gang gleichzeitig statt finden, wobei die Schlacke auch weder gaar noch roh 

 ausfällt. Oder es werden bei einem vollkommen gaaren Gange, Eisenerze von 

 abweichenden Mischungsverhältnissen verschmolzen mid dadurch verschie- 



